Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493

## PEMANFAATAN LIMBAH TONGKOL JAGUNG DAN GETAH KARET SEBAGAI BAHAN BAKU DALAM PEMBUATAN BIOBRIKET

## Astri Jayanti, Adelina Adriani, Meri Kristiani, Arie Hapsani Hasan Basri
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Jl. Binjai Km. 10 Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Koresponden E-mail: astrijayanti1945@gmail.com

## Abstrak
Biomassa  merupakan  sumber  energi  potensial  yang  dikembangkan  sebagai  sumber  alternatif  pengganti bahan  bakar  fosil  dan  dapat  diperbaharui.  Salah  satu  bahan  bakar  yang  berasal  dari  biomassa  adalah  biobriket limbah  tongkol  jagung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  sifat  fisik  (nilai  kalor  dan kerapatan) sifat kimia (kadar air, abu, zat terbang, dan karbon) dan daya tahan (stabilitas dan kekuatan). Metode penelitian  ini  adalah  eksperimental,  yaitu  pengamatan  secara  langsung  melalui  proses  karbonisasi  dan pengukuran  data  secara  kuantitatif.  Bahan  perekat  yang  digunakan  adalah  tepung  kanji  dan  aquadest  dengan rasio 1:4, untuk mengukur nilai kalor briket menggunakan alat bomb calorymeter . Dari hasil penelitian briket A, B  dan  C  dapat  diketahui  sifat  fisik,  sifat  kimia  dan  daya  tahan    yang  dihasilkan  ternyata  tidak  jauh  berbeda dibandingkan  dengan  briket  batubara.  Nilai  kalor  tertinggi  yang  dihasilkan  briket  batubara  adalah  sekitar 6.058,62  kal/g  sedangkan  nilai  kalor  pada  biobriket  komposisi  A  yaitu  5.956,21  kal/g,  komposisi  B  yaitu 5.241,78 kal/gdan nilai kalor yang paling rendah terdapat pada biobriket komposisi C yaitu 4.935,91kal/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biobriket dari tongkol jagung dan getah karet dengan komposisi A dan B masih sesuai dengan SNI.

## Kata Kunci: Pengganti Bahan Bakar Fosil, Biobriket, Biomassa, Tongkol Jagung, Karbonisasi

## Abstract
Biomass  is  a  potential  source  of  energy  developed  as  an  alternative  source  of  substitute  for  fossil  fuels and  can  be  renewed.  One  of  the  fuels  derived  from  biomass  is  corncob  biobriquette  waste.  Thisstudy  aims  to determine the characteristics of physical properties (heat value and density) chemical properties (water content, ash  content,  levels  of  flying  matter,  and  carbon  content)  and  endurance  (stability  and  strength).  This  research method  was  experimental,  namely  direct  observation  through  the  carbonization  process  and  quantitative  data measurement.  The  adhesive  used  is  starch  and  aquadest  with  a  ratio  of  1:  4,  to  measure  the  heating  value  of briquettes using a bomb calorymeter. From the research results of briquettes A, B, and C, it can be seen that the physical properties, chemical properties and durability produced are apparently not much different compared to coal briquettes. The highest heating value produced by coal briquettes is around 6.058,62 cal/g while the heating value  in  composition  A  biobriquette  is  5.956,21  cal/g,  composition  B  is  5.241,78  cal/g  and  the  lowest  heating value  is  found  in  composition  C  biobriquette  namely  4,935.91cal/g.  The  results  showed  that  biobriquette  from corn cobs and rubber latex with compositions A and B were still in accordance with SNI.
Keyword: Substitute Fossil Fuels, Biobriquette, Biomass, Corncobs, Carbonization

## PENDAHULUAN
Menipisnya  cadangan  bahan  bakar  fosil berdampak pada perekonomian masyarakat, hal ini  dikarenakan  bahan  bakar  fosil  sudah menjadi  suatu  kebutuhan  dalam  pemenuhan energi hingga saat ini.  Akan tetapi, masyarakat tidak  sadar  bahwa  bahan  bakar  tersebut merupakan  sumberdaya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui  ( unrenewable )  dan  memerlukan proses  yang  cukup  lama  dalam  penyediaannya. Sedangkan  kebutuhan  manusia  terhadap  energi yang  bersumber  dari  bahan  bakar  fosil  tidak dapat ditunda.
Batubara  masih  menjadi  komoditas penting  sebagai  energi  pembangkit  listrik  di seluruh  dunia,  dimana  sebagian  besar  listrik masyarakat  ditopang  oleh  batubara.  Hal  ini dikarenakan  batubara  merupakan  energi  paling murah  dan  stabil  dibanding  sumber  energi lainnya  seperti  gas  alam,  minyak,  nuklir,  dan energi baru terbarukan (EBT) [1].
Eksploitasi besar-besaran terhadap batubara dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang menyebabkan kelestarian lingkungan hidup menurun yang dapat menghambat sustainable  eco-development dan
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
apabila terus dilakukan, batubara akan mengalami  kelangkaan.  Oleh  sebab  itu, dibutuhkan  usaha  untuk  mencari  alternatif  lain dalam mengganti peran dari batubara. Beberapa limbah  pertanian  yang  terbuang  dan  tidak termanfaatkan berdasarkan pengamatan peneliti mampu menjadi pengganti peranan batubara.
Biomassa  menjadi  sumber  energi  yang melimpah di alam yang dapat diperbaharui dan umumnya  diperoleh  dari  hasil  tertinggal  pada pengolahan  pertanian.  Biomassa  juga  dijadikan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang cocok dikembangkan oleh masyarakat. Limbah pertanian  ini  diproses  menjadi  suatu  bahan bakar berbentuk padat yang disebut briket.
Sumber  energi  yang  memiliki  potensi untuk dijadikan energi terbarukan salah satunya adalah  limbah  tongkol  jagung.  Limbah  tongkol jagung  umumnya  belum  termanfaatkan  oleh masyarakat,  biasanya  hanya  dibakar  atau dibuang  begitu  saja.  Jika  dibiarkan,  hal  ini dapat  menyebabkan  pencemaran  lingkungan. Energi  yang  terkandung  dalam  tongkol  jagung sebesar  3.500–4.500  kal/kg  atau  sama  dengan 14,7-18,9  MJ/kg,  dengan  suhu  pembakaran dapat mencapai 205ºC, sehingga akan menghasilkan  panas  yang  cukup  baik  apabila dibakar.  Karena  itu,  tongkol  jagung  memiliki potensi  untuk  dijadikan  bahan  bakar  alternatif yaitu  dikonversikan  menjadi  biobriket  [2]. Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  Penelitian tentang  produksi  alternatif  briket  dari  hasil pirolisis batubara dan limbah biomassa tongkol jagung  menyatakan  bahwa  kandungan  karbon dalam  arang  biomassa  tongkol  jagung  lebih tinggi  dari  batubara,  dengan  masing-masing nilai kalor batubara 6600,19 kal/kg dan tongkol jagung 6.711,41 kal/kg [3].
Pembuatan  briket  tongkol  jagung  dalam penelitian  ini  dikombinasikan  dengan  getah karet.  Pohon  karet  memproduksi  getah  dengan jumlah  banyak,  serta  ketersediaannya  yang melimpah  sehingga  dapat  diproduksi  secara massal.  Hal  ini  juga  ditunjang  oleh  posisi Indonesia sebagai negara dengan peringkat ke-4 sebagai  pengekspor  karet  dunia  [4].  Getah karet/lateks dapat menjadi adhesif, ini disebabkan  kandungan  polimer  polisoprena yang  dapat  saling  berikatan  membentuk  rantai polimer.  Sehingga  lateks  cocok  dijadikan sebagai  bahan  pendukung  dalam  pembuatan biobriket.
Tanaman  jagung  menghasilkan  1  atau  2 buah  tongkol  dalam  satu  tanaman,  tergantung
jenis  varietas  tanaman  tersebut.  Setiap  tongkol jagung terdiri atas 10-16 baris biji. Didalam biji jagung  terdiri  dari  3  bagian  utama,  yaitu dinding  sel,  endosperma,  dan  embrio.  Hasil panen yang paling penting pada tanaman jagung adalah  biji,  sedangkan  tongkol  jagung  kurang dimanfaatkan.
Didalam tongkol jagung terdapat kandungan  serat  yang  cukup  besar  yaitu 29,89%  dan  kadar  abu  5%.  Kandungan  abu yang  semakin  kecil  akan  menghasilkan  nilai kalor  yang  semakin  tinggi  yang  menyebabkan tongkol jagung mudah dibakar [5].
Pemanfaatan tongkol jagung untuk bahan bakar lebih besar dibandingkan dengan pengguanaan  limbah  batang  dan  daun.  Hal  ini dikarena tongkol jagung juga memiliki kandungan karbon yang tinggi.
Tanaman  karet  ( Hevea  brasilliensis) menjadi  salah  satu  sumber  utama  yang menghasilkan  lateks  dan  dibudidayakan  secara luas.  Getah  karet/lateks  merupakan  suatu larutan  koloid  yang  mengandung  berbagai  zat yang terdiri dari bahan mentah, zat terlarut dan air.  Adapun  komponen  penyusun  lateks terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komponen kimia penyusun lateks.
No.  Jenis Komponen Persentase (%) 1. Karet murni 90-95 2. Protein 2-3 3. Asam lemak 1-2 4. Gula 0,2 5. Garam (Na, K, Mg, P, Ca, Cu,Mn, dan Fe) 0,5

## Sumber: [6]
Karet  alam  memiliki  beberapa  kelebihan dibandingkan  dengan  karet  sintesis,  yaitu  daya elastis  atau  daya  lenting  sempurna  dan plastisitas  yang  baik  sehingga  mudah  diolah. Karet  juga  memiliki  daya  arus  yang  tinggi, tidak  mudah  panas  dan  tahan  terhadap  tekanan yang dapat mengurangi keretakan.
Penambahan bahan perekat dapat memperkecil  kerusakan  pada  briket  jika dibandingkan  dengan  briket  tanpa  perekat. Bahan  perekat  dapat  mengikat  partikel-partikel sehingga  butiran  arang  akan  saling  mengikat dan memperkecil pori-pori briket. Tujuan bahan perekat  yang  digunakan  untuk  menarik  air  dan membentuk tekstur padat dengan mengikat dua
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
substrat  yang  akan  disatukan  atau  direkatkan. Menambahkan  bahan  perekat  menjadikan susunan partikel semakin baik, teratur dan lebih padat sehingga  dalam  proses  pengempaan keteguhan tekan dan  pembentukan briket akan semakin baik [7].
Dewasa  ini,  permintaan  akan  kebutuhan energi  di  masyarakat  dari  tahun  ketahun  terus mengalami  peningkatan  dan  tidak  diimbangi dengan  ketersediaaan  cadangan  energi  yang semakin  menipis.  Hal  ini  menyebabkan kelangkaan  dan  kenaikan  harga.  Oleh  karena itu,  diperlukan  bahan  bakar  pengganti  yang murah dan ramah lingkungan sebagai pengganti batubara untuk industri kecil dan rumah tangga yaitu “ Pemanfaatan Limbah Tongkol Jangung  dan  Getah  Karet  Sebagai  bahan baku Biobriket ”.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  variasi  perbandingan komposisi  bahan  baku  tongkol  jagung  dan getah  karet  terhadap  karakteristik  sifat  fisik, kimia dan daya tahan biobriket.

## MATERIAL DAN METODE

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bomb  calorymeter ,  timbangan,  alat pencetak  briket,  gelas  ukur, hot  plate, penggilingan,  mortal,  pemanas  spritus,  dan Jangka  sorong,  kaca  pembesar,  saringan  60 ikuran              mesh,  korek,  baskom,  alat pengaduk/spatula dan oven.
Bahan yang  digunakan  meliputi tongkol  jagung,  getah  karet  (lateks),  tepung kanji, dan aquadest.

## Prosedur penelitian
Prosedur  penelitian  yang  dilaksanakan yaitu persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan  dalam  penelitian.  Bahan  tongkol jagung  dikeringkan  di  bawah  terik  matahari selama  3  hari  dengan  dilakukan  pengarangan pada  tongkol  jagung,  arang  tongkol  jagung kemudian  digiling  hingga  halus  menggunakan penggilingan  atau  mortal. Selanjutnya tongkol jagung yang sudah dihaluskan diayak menggunakan saringan 60 mesh.
Bahan  perekat  yang  digunakan  yaitu tepung  kanji  dan  aquadest  dengan  rasio  1:4, dimana  semua  bahan  dicampurkan  kemudian dipanaskan  menggunakan hot  plate pada  suhu api  rendah.  Adonan  dicetak  pada  pencetak biobriket berbentuk silinder, kemudian biobriket  yang  sudah  dicetak  dijemur  dibawah sinar matahari dan terakhir melakukan pengujian biobriket di laboratorium.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dilakukan  dengan eksperimen.  Benda  uji  yang  dipakai  sebanyak 66  buah.  Terdapat  3  variasi  perbandingan tongkol  jagung  dan  getah  karet,  yaitu  90:10, 80:20, 75:25 atau disebut komposisi A, B dan C dengan  8  kali  pengujian  (P1-P8)  dan  3  kali pengulangan.  Untuk  mengetahui  perbedaan sifat fisik, kimia dan daya tahan dari biobriket. Rancangan  pengujian  sampel  terdapat  pada Tabel 2.
Pengamatan  yang  dilakukan  bertujuan untuk  mengetahui  hasil  biobriket  dari  limbah tongkol  jagung  dan  getah  karet  yang  diteliti. Biobriket  yang  telah  dihasilkan  akan  diamati dan  dilakukan  perbandingan  kualitas  dari biobriket  yang  berasal  dari  tongkol  jagung dengan briket dari batubara. Tabel 2. Rancangan Pengujian Sampel Variasi Variabel yang di uji Jumlah Sifat Fisik Sifat Kimia Daya Tahan P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A 1 3 3 3 3 3 3 3 22 B 1 3 3 3 3 3 3 3 22 C 1 3 3 3 3 3 3 3 22 Total 3 9 9 9 9 9 9 9 66
Keterangan: P1 : Pengujian Nilai Kalor; P2 : Pengujian Kerapatan; P3 : Pengujian Kadar Air; P4 : Pengujian Kadar Abu; P5 : Pengujian Zat Terbang; P6 : Pengujian Kadar Kabron; P7 : Pengujian Stabilitas; P8 : Pengujian Kekuatan.
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh karakteristik biobriket disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa biobriket  berwarna  hitam,  berbentuk  silinder, tekstur  yang  cenderung  halus,  ringan  dan  agak tebal.  Biobriket  ini  dibuat  untuk  skala  rumah
tangga  dengan  menggunakan  alat  dan  bahan yang mudah diperoleh, sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat menengah ke bawah.
Pengamatan yang diamati dalam penelitian  ini  meliputi  karakteristik  sifat  fisik, kimia  dan  daya  tahan  biobriket  dari  tongkol jagung dan getah karet :
a) Biobriket                                                                   b) Uji biobriket
Gambar 1. Hasil Biobriket

## a. Sifat Fisik
Penilaian  hasil  penelitian  terhadap  sifat fisik  biobriket  tongkol  jagung  dan  getah  karet, meliputi :
1. Nilai kalor
Berdasarkan  hasil  uji  lab  menggunakan alat bomb  calorymeter nilai  kalor  biobriket ditunjukkan pada Gambar 2.
Berdasarkan  Gambar  2  dapat  diketahui bahwa  biobriket  yang  memiliki  nilai  kalor paling  tinggi  adalah  briket  A  yaitu  5.956,21 kal/g  sedangkan  nilai  kalor  yang  paling  rendah adalah briket C yaitu 4.935,91 kal/g. Dari hasil uji  nilai  kalor  biobriket  limbah  tongkol  jagung dan  getah  karet diatas,  terlihat  semakin  banyak komposisi  getah  karet  maka  nilai  kalornya semakin  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  getah karet  dapat  dijadikan  sebagai  adhesif  natural yang memiliki sifat thermoplastik dan mengandung air sehingga panas yang dihasilkan menguapkan air.
Penelitian  ini  juga  didukung  oleh  hasil penelitian  terdahulu,  yang  menyatakan  bahwa penambahan  bahan  perekat  sangat  berpengaruh terhadap nilai kalor dari briket. Semakin banyak bahan  perekat  yang  digunakan  maka  nilai kalornya  semakin  menurun  dan  begitu  juga sebaliknya [8].
Gambar 2. Grafik Rata – Rata Nilai Kalori
2. Kerapatan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  nilai  rata- rata kerapatan biobriket dapat ditunjukkan pada Gambar  3.  Data  grafik  menunjukkan  bahwa pengujian  kerapatan  tongkol  jagung  dan  getah karet  berturut-turut  dari  perbandingan  A,  B,  C dengan  hasil  masing-masing  sebesar  0,74 gr/cm 3 ,  0,71  gr/cm 3 dan  0,74  gr/cm 3 .  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  biobriket  yang dihasilkan  sudah  memenuhi  standar  briket arang  karbonisasi  yaitu  0,7  gr/cm 3 berdasarkan SNI.  Kerapatan  ini  dapat  dihasilkan  karena terdapat  rantai  molekul  pendek  menjadikan daya rekat semakin tinggi.
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
Penelitian  ini  juga  didukung  oleh  hasil penelitian  terdahulu,  yang  menyatakan  bahwa berat  jenis  tongkol  jagung  akan  berbanding lurus  dengan  nilai  kerapatan  dari  partikel- partikel pembentuknya dan mempunyai hubungan  yang  sangat  mempengaruhi  terhadap nilai kalor dan kadar air  [9].
Gambar 3. Grafik nilai rata-rata kerapatan

## b. Sifat Kimia
Penilaian  hasil  penelitian  terhadap  sifat kimia biobriket tongkol jagung dan getah karet, meliputi :
1. Kadar air :
Pengukuran  kadar  air  pada  penelitian  ini dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode oven.  Biobriket  dikeringkan  terlebih  dahulu menggunakan  oven  pada  suhu  105 o C  selama 30  menit.  Nilai  kadar  air  ditunjukkan  pada Gambar 4.
Berdasarkan  Gambar  4  dapat  diketahui bahwa  kadar  air  terendah  terdapat    pada  briket A  yaitu  3,80%  sedangkan  kadar  air  tertinggi terdapat  pada  briket  C  yaitu  5,86%.  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  biobriket  yang dihasilkan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan  mutu  briket  berdasarkan  SNI  yaitu kadar  air  ±  8%.  Hal  ini  diakibatkan  karena tongkol  jagung  dan  getah  karet  memiliki kandungan  air  yang  rendah  sehingga  dapat menghasilkan  nilai  kalor  yang  tinggi  dan pengeringan  biobriket  yang  baik.  Biobriket dengan  komposisi  C  memiliki  kadar  air  yang lebih tinggi, karena komposisi getah karet pada briket C lebih banyak dibanding briket lainnya. Getah  karet  juga  memiliki  kandungan  air, semakin  banyak  komposisi  getah  karet  yang digunakan maka kadar airnya semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  terdahulu,  yang  menyatakan  bahwa tingginya  kadar  air  pada  tongkol  jagung  dan
kapuk  dikarenakan  memiliki  jumlah  pori-pori yang  cukup  banyak,  selain  itu  faktor  lainnya adalah  pengeringan  briket  yang  dilakukan hanya sebentar [10].
Gambar 4. Grafik nilai rata-rata kadar air
2. Kadar Abu Berdasarkan  hasil  penelitian,  dengan menggunakan metode oven. Biobriket
dikeringkan terlebih dahulu menggunakan oven pada  suhu  105 o C  selama  30  menit.  Nilai  rata- rata  kadar  abu  dapat  ditunjukkan  pada  Gambar 5.
Gambar 5. Grafik nilai rata-rata kadar abu
Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan  kadar  abu  pada  masing-masing perbandinganA, B, C secara berturut-turut yaitu 0,84%,  1,12%  dan  6,34%.  Briket  ini  masih memenuhi  standar  SNI    kadar  abu  maksimun adalah  8%.  Kadar  abu  yang  diperoleh  dari perbandingan  tersebut  semakin  besar  dengan penambahan komposisi getah karet.
Kadar  abu  pada  briket  C  semakin  besar dikarenakan  getah  karet  mengandung  unsur organik  sehingga  mudah  terikat  pada  proses pembakaran.  Silika  merupakan  unsur  utama penyusun  abu,  semakin  banyak  silika  semakin banyak  abu  yang  dihasilkan  briket.  Kadar  abu yang  banyak  juga  berpengaruh  tidak  baik terhadap nilai kalor.
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian terdahulu,  menyatakan  bahwa  abu  adalah jumlah  residu  anorganik  yang  dihasilkan  dari pengabungan  atau  pemijaran  suatu  produk. Residu  tersebut  berupa  zat-zat  mineral  yang tidak hilang selama proses pembakaran [11].
3. kadar Zat Terbang
Berdasarkan  hasil  penelitian,  nilai  rata- rata  kadar  zat  terbang  dapat  ditunjukkan  pada Gambar  6.  Gambar  6  ditunjukkan    bahwa  nilai tertinggi  kandungan  kadar  zat  terbang  terdapat pada  perbandingan  C  yaitu  sebesar  6,34% sedangkan terendah terdapat pada perbandingan A  yaitu  0,04.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa, semakin  banyak  komposisi  getah  karet  yang digunakan semakin besar nilai kadar zat terbang yang  dimiliki  biobriket  dan  juga  dipengaruhi oleh adanya zat pengotor dari bahan baku arang dalam penelitian. Kadar zat terbang yang tinggi menyebabkan nilai kalor briket semakin rendah sehingga  berdampak  pada  kualitas  briket. Gambar  6  menunjukkan  bahwa  nilai  tertinggi kandungan  kadar  zat  terbang  terdapat  pada perbandingan C yaitu sebesar 6,34% sedangkan terendah  terdapat  pada  perbandingan  A  yaitu 0,04.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  semakin banyak  komposisi  getah  karet  yang  digunakan semakin  besar  nilai  kadar  zat  terbang  yang dimiliki  biobriket  dan  juga  dipengaruhi  oleh adanya  zat  pengotor  dari  bahan  baku  arang dalam penelitian. Kadar zat terbang yang tinggi menyebabkan nilai kalor briket semakin rendah sehingga berdampak pada kualitas briket.
Gambar 6. Grafik nilai rata-rata kadar zat terbang
Pada  komposisi  C  terlihat  perbedaan yang  cukup  signifikan  dibandingkan  dengan biobriket  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  getah karet  memiliki  multi  fungsi,  selain  menjadi bahan baku getah karet dapat menjadi perekat.
Semakin  banyak  jumlah  perekat  yang dicampurkan dengan arang maka akan semakin tinggi  zat  terbang  yang  dihasilkan  oleh  briket. Hal  ini  juga  disebabkan  karena  besarnya  kadar zat terbang pada tepung tapioka dari pada arang [12].
Penelitian yang mendukung bahwa kadar zat  terbang  mempengaruhi  kesempurnaan pembakaran dan intensitas api yang dihasilkan. Hasil Penilaian tersebut berdasarkan pada rasio atau  perbandingan  antara  kandungan  karbon ( fixed  carbon )  dan  zat  terbang,  yang  disebut sebagi  rasio  bahan  bakar  ( fuel  ratio ).  Semakin tinggi  nilai  rasio  bahan  bakar  maka  jumlah karbon di dalam briket yang tidak terbakar juga semakin  banyak  sehingga  berpengaruh  pada nilai kalornya [2].
4. Kadar Karbon Terikat
Berdasarkan  hasil  penelitian,  nilai  kadar karbon  terikat  ditunjukkan  pada  Gambar  7. Data  pada  grafik  menunjukkan  bahwa  nilai kadar  karbon  terikat  pada  masing-masing perbandingan  A,  B  dan  C  adalah  sebesar 95,32%,  93,83%  dan  81,46%.  Kadar  karbon yang  paling  tinggi  terdapat  pada  perbandingan komposisi  C  yaitu  95,32%,  keberadaan  karbon terikat  di  dalam  biobrkiet  tongkol  jagung  dan getah  karet  dipengaruhi  oleh  hasil  kadar  abu dan kadar zat terbang serta berpengruh terhadap nilai  kalor.  Dimana  semakin  tinggi  nilai  kadar karbon  suatu  briket  semakin  bagus  briket tersebut.
Gambar 7 .Grafik nilai rata-rata  kadar karbon
Pernyataan  ini  juga  didukung  oleh penelitian  terdahulu,  menyatakan  bahwa  nilai kadar abu dan kadar dekomposisi senyawa yang terdapat  pada  briket  mempengaruhi  kandungan karbon  terikat  pada  briket arang.  Kadar  karbon terikat  menghasilkan  nilai  yang  tinggi  apabila nilai  kadar  abu  dan  kadar  zat  terbang  briket
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
arang tersebut rendah. Karbon terikat berpengaruh  terhadap  nilai  kalor  bakar  briket arang. Proses karbonisasi perbandingan tersebut sangat  baik,  dimana  suhu  pembakaran  yang tinggiakan meningkatkan kadar karbon [13].
Kandungan  selulosa  pada  bahan baku  juga  mempengaruhi  kadar  karbon  terikat dalam  briket  arang.  Dimana  semakin  tinggi kandungan  selulosa  pada  bahan  baku  maka kadar  karbon  terikat  semakin  besar,  hal  ini dikarenakan  komponen  penyusun  selulosa adalah karbon [14].
c. Daya Tahan
Penilaian  hasil  penelitian  terhadap  daya tahan  bioriket  tongkol  jagung  dan  getah  karet meliputi :
1. Stabilitas Berdasarkan  hasil  penelitian,  untuk mengetahui  perubahan  bentuk  dan  ukuran biobriket.  Sehingga  mempunyai  ketetapan ukuran  dan  kestabilan  bentuk.  Pengukuran dilakukan setelah di oven selama 30 menit pada suhu 105 o C.
Tabel 3. Stabilitas
Perbandingan Komposisi Sebelum dikeringkan Setelah di Oven (30 mnt, 105 o C) D (cm) T (cm) D (cm) T (cm) A 4,51 2,18 4,60 2,23 B 4,47 2,26 4,50 2,32 C 4,44 2,21 4,47 2,99
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diketahui bahwa  biobriket  yang  paling  stabil  adalah  B, namun tidak berbeda jauh dengan btiket A dan C. Stabilitas biobriket tongkol jagung dan getah karet  sangat  baik  dimana  tinggi  dan  diameter setelah  dipanaskan  dengan  suhu  105 o C  selama setengah  jam  tidak  mengalami  penyusutan melainkan  adanya  penambahan  ukuran  yang tidak  signifikan.  Hal ini  juga  dikarenakan  daya elastisitas  yang  dimiliki  oleh  karet  sehingga ketika  dipanaskan  mengalami  pembengkakan ikat  antara  partikel-partikel  saling  berkaitan akibat  dari  pembebanan  dan  titik  jenuh elastisitas.
Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu, menyatakan bahwa kestabilan ukuran terjadi  dikarenakan  ikatan  antara  partikel  yang satu  dengan  partikel  yang  lainnya  (saling mengait)  akibat  dari  pembebanan  dan  titik jenuh elastisitas [2].
2. Kekuatan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengujian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa kuatbiobriket  tongkol  jagung  dan  getah  karet setengah  jam  tidak  mengalami  penyusutan melainkan  adanya  penambahan  ukuran  yang tidak  signifikan.  Hal ini  juga  dikarenakan  daya elastisitas  yang  dimiliki  oleh  karet  sehingga ketika  dipanaskan  mengalami  pembengkakan ikat  antara  partikel-partikel  saling  berkaitan akibat  dari  pembebanan  dan  titik  jenuh elastisitas.
Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu, menyatakan bahwa kestabilan ukuran terjadi  dikarenakan  ikatan  antara  partikel  yang satu  dengan  partikel  yang  lainnya  (saling mengait)  akibat  dari  pembebanan  dan  titik jenuh elastisitas [2].
3. Kekuatan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengujian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa kuatbiobriket  tongkol  jagung  dan  getah  karet terhadap  benturan  dan  mengetahui  berapa persen  (%)  partikel  yang  hilang  atau  terlepas dari  biobriket  akibat  dijatuhkan  dari  1,5  m. Hasil  disajikan  pada  Gambar  8  berikut  ini. terhadap  benturan  dan  mengetahui  berapa persen  (%)  partikel  yang  hilang  atau  terlepas dari  biobriket  akibat  dijatuhkan  dari  1,5  m. Hasil disajikan pada Gambar 8 berikut ini
Gambar 8. Grafik kekuatan biobriket
Gambar 8  menunjukkan bahwa kekuatan briket  dengan  perbandingan  A,  B  dan  C didapatkan  hasil  yaitu  1,62%,  1,72%,  1,9  %. Dari  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa biobriket  dengan  campuran  getah  karet  yang lebih  banyak  memiliki  kerapatan  yang  baik. Getah  karet  memiliki  daya  elastis  atau  daya
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
lenting  sempurna  dan  plastisitas  yang  baik sehingga kekuatan briket cukup baik.
Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu,  menyatakan  bahwa  jenis  perekat yang digunakan juga memepengaruhi kerapatan briket dan juga dipengaruhi banyaknya konsentrasi  posisi  air  yang  ada  sehingga  jika dijatuhkan  dari  ketinggian  1,5  m  akan menyebabkan  pecahan  bagian-bagian  briket. namun,  penggunaan  perekat  yang  tinggi  akan menimbulkan  asap  yang  lebih  banyak  ketika briket dibakar [15].
Pembuatan biobriket  sudah banyak dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu,  untuk menyempurnakannya membutuhkan pembahasan  yang  lebih  mendalam.  Dilakukan dengan  mengoptimalkan  limbah  yang  memiliki potensi  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  baku dalam pembuatan biobriket.
Hasil  penelitian  ini,  mengungkapkan bahwa  limbah  tongkol  jagung  dan  getah  karet memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan alternatif  pembuatan  briket  yang  sangat bermanfaat  khususnya  dalam  skala  rumah tangga.  Penelitian  ini  juga  bermanfaat  untuk mengatasi  krisis  bahan  bakar  fosil  yang semakin hari semakin menipis. Yang terpenting adalah  penelitian  ini  dapat  memperkaya  ilmu pengetahuan khususnya bidang energi terbarukan dan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## KESIMPULAN
1. Komposisi biobriket berpengaruh terhadap kualitas  yang  dihasilkan  dari  komposisi tongkol jagung dan getah karet berdasarkan uji sikap fisik, kimia dan daya tahan biobriket.
2. Dari  hasil  perbandingan  sampel  briket dapat  diketahui  bahwa  briket  dengan karakteristik  terbaik  adalah  briket  A  nilai kalor  5.956,21  kal/g,  kerapatan  0,74 gr/cm 3 , kadar air 3,80%, kadar abu 0,84%, kadar zat terbang 0,04% dan kadar karbon terikat 95,32%.
3. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa briket dari tongkol jagung  dan getah karet dengan  komposisi  A  dan  B  masih  sesuai dengan SNI

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Indonesia Investment. 2018. Produsen
Batubara  terbesar  pada  tahun  2016. https://www.indonesiainvestments.com /i d/bisnis/komoditas/batubara/item236. 9 April 2020.
[2] Gandhi, AB. 2010. Pengaruh Variasi Jumlah campuran  perekat  terhadap  karakteristik Briket  Arang  Tongkol  Jagung. J. Profesional. Vol. 8 No.1 : 1-12.
[3] Arman  M,  Abdul  M,  dan  Andi.  2017. Produksi  Bahan  Bakar  Alternatif  Briket dari Hasil Pirolisis Batubara dan Limbah Biomassa  Tongkol  Jagung. Jurnal  of Chemical  Process  Engineering .  Vol. 2 No.2 : 16-21.
[4] International  Trade  Centre.  2018. Export Potential  Map  Natural  Rubber  Latex . <http://exportpotential.intracen.org/#/exp orters/gapchart?toMarker=w&market=w &whatMarker=k&what=400110&fromM arker=i>. 26 Februari 2020.
[5] Hamidi  N,  Wardana,  ING  dan  Sasmito  H. 2011.  Pengaruh  Penambahan  Tongkol Jagung  Terhadap  Performa  Pembakaran Bahan  Bakar  Briket  Blotong  ( Filter Cake ). J  Rekayasa  Mesin .  Vol. 2 No.2  : 92-97.
[6] Utomo  TP,  Hasanudin  U,  dan  Suroso,  E. 2012. Agroindustri  Karet  Indonesia:
Petani  Karet  dan  Kelembagaan,  Proses Pengolahan dan Kinerjanya dan Selayang Pandang Karet Sintetis
(Bandung:  PT  Sarana  Tutorial  Nurani Sejahtera). [7] Setiawan,  A  dan  Adriodan,  CP.  2012.
Pengaruh Komposisi
Pembuatan Biobriket  Dari  Campuran  Kulit  Kacang Dan  Serbuk  Gergaji  Terhadap  Nilai Pembakaran. Jurnal Teknik Kimia.
Vol. 18 No.2 : 9-16 .
[8] Saukani M,  Rukun  dan  Ice.  2019.  Pengaruh Jumlah  perekat  Karet  terhadap  Kualitas Briket  Cangkang  Sawit. Jurnal  Fisika FLUX . Vol. 1 No.1 : 159-62.
[9] Mahmud,  N.  2010. Penentuan  Nilai  Kalor Berbagai Komposisi Bahan Bakar Minyak Nabati (Skripsi: Malang Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Kimia, UIN Maulana Malik Ibrahim). [10] Nurhudah.  2018.  Pembuatan  Briket  dari Campuran Limbah Kulit Singkong ( manihot  utilissima )  dan  Kulit  Kapuk
( ceiba  pentandra  l.  gaertn )  dengan
Info Artikel Received    : 13 April 2020 Vol.   14   No. 1 Tahun 2020 Revised      : 09 Juni 2020 p-ISSN : 1978 - 5054 Accepted    : 29 Juni 2020 e-ISSN : 2715 - 9493
perekat     getah  pinus  (Thesis:  UIN Alauddin    Makassar).
[11] Fitri  N.  2017. Pembuatan  Briket  Dari
Campuran  Kulit  Kopi  (Coffea  Arabica) dan Serbuk Gergaji Dengan Menggunakan Getah Pinus (Pinus Merkusii)  Sebagai  Perekat  ( Skripsi: Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  UIN Alauddin Makassar).
[12] Faizal  M,  Andynapratiwi  I  dan  Puput. 2014.  Pengaruh  Komposisi  Arang  dan Perekat Terhadap Kualitas Biobriket Dari Kayu  Karet. J.  Teknik  Kimia .  Vol. 20 No.2 : 36-44.
[13] Ishak.  2012.  Briket  Arang  dan  Arang Aktif  dari  Tongkol  Jagung.  Penelitian Pengembangan Program Studi pendidikan  kimia  Universitas  Negeri Gorontalo. [14] Satmoko  MEA,  Saputro  dan  Budiyono. 2013.  Karakteristik  Briket  dari  Limbah Pengolahan Kayu Sengon dengan Metode Cetak Panas. Journal of Mechanical Engineering Learning . Vol. 2 No.1 : 1-6.
[15] Hasan  I,  Abdul  G.  2019.  Karakteristik Briket  Limbah  Tongkol  Jagung  dengan Perekat  Tepung  Biji  Nangka  Sebagai Bahan  Bakar. SJME  Kinematika Vol. 4 No.1 : 27-36.